-6- 
Mmeralogiei 
daß  Dimorphie  der  Substanz  vorliegt  oder  daß  eben  die  Beobachtungs- 
-methode  bei  der  hohen  Temperatur  nicht  genügend  zuverlässig  ist. 
Verf.  hat  daher  noch  einmal  möglichst  reine  Plagioklase  u.  d.  21. 
geschmolzen  und  die  Temperaturen  durch  Pyrometer  und  Galvanometer 
gemessen,  nachdem  diese  Methode  als  die  zuverlässigste  erprobt  war. 
Hierzu  wurden  folgende  Feldspate  verwendet :  Albit  vom  Rhonetal.  Oligo- 
klas  von  Bakersville ,  Labradorit  von  der  Szuligata  (Siebenbürgen)  und 
von  Labrador.  Anorthit  vom  Vesuv  und  Anorthit  von  Mijakeshima  in  Japan, 
dazu  Leucit  vom  Monte  Somma. 
Die  Resultate  der  Beobachtungen  sind:  Die  Plagioklase  (wie 
auch  Leucit)  haben  keinen  scharfen  Schmelzpunkt.  Man  hat 
ein  gewisses  Intervall  zu  unterscheiden,  dessen  unterer  Punkt,  der  Schmelz- 
beginn, 60 — 100°  unter  dem  oberen  Punkt,  demjenigen,  bei  welchem  die 
feste  Phase  verschwunden  ist.  liegt.  Dabei  ist  es  eine  Eigenart  des  Albits 
und  anderer  Feldspate,  bei  hoher  Temperatur  glasig  zu  werden,  ohne 
eigentlich  flüssig  zu  sein.  Über  die  ermittelten  Werte  gibt  die  folgende 
Zusammenstellung  Auskunft : 
Ein  nachträglich  untersuchter  Labradorit  von  St,  Rafael  (Var)  be- 
ginnt bei  1190°  zu  schmelzen  und  ist  bei  1260°  glasig  zähflüssig. 
2.  Die  'Schmelzpunkte  der  Augit-Labradoritmischungen. 
Bei  der  früheren  Untersuchung  dieser  Reihe  (Silikatschmelze  I,  dies.  Jahrb. 
1906.  II.  -4-)  hat  sich  das  auffallende  Resultat  ergeben,  daß  trotz  der 
naheliegenden  Schmelzpunkte  der  beiden  Komponenten  die  eutektische 
Mischung  nicht  in  der  Mitte  liegt.  Die  Reihe  ist  nun  dahin  vervollständigt 
worden,  daß  auch  die  Erstarrungspunkte  und  die  Schmelzpunkte  bereits 
erstarrter  Mischungen  bestimmt  wurden;  diese  letzteren  sind  10 — 20° 
niedriger  als  die  Schmelzpunkte  kristalliner  Mischungen,  offenbar  weil  die 
Schmelze  niemals  ganz  kristallinisch  erstarrt,  sondern  immer  Glas  enthält. 
Für  die  Ausscheidungsfolge  hat  die  eutektische  Mischung  keine  vorwiegende 
Bedeutung,  vielleicht  weil  durch  Unterkühlung  labiles  Gleichgewicht  ein- 
tritt und  sich  dann  bald  die  eine,  bald  die  andere  Komponente  früher 
ausscheiden  kann,  im  allgemeinen  aber  beobachtet  man,  daß  der  Augit 
sich  eher  ausscheidet.  Aus  verschiedenen  Bestimmungen  des  eutektischen 
Punktes  Pyroxen-Plagioklas  geht  hervor,  daß  dieser  für  verschiedene 
chemische  Zusammensetzung  des  Pyroxens  und  des  Plagioklases  sehr  ver- 
schieden ist.  Die  entsprechenden  eutektischen  Mischungen  haben  folgen- 
den Wert : 
Beginn  des  Flüssige  und    Keine  feste 
Albit.  Rhonetal.  .  .  . 
Oligoklas,  Bakersville 
Labradorit,  Szuligata  . 
„  Labrador  . 
Anorthit,  Vesuv  .  .  . 
3         Japan   .  .  . 
Schmelzens    feste  Phase  Phase 
1135u  1165°  1210° 
1160  1200  1210 
1185  1225  1275 
1185  1220  1270 
1255       .    .  1290  1330 
1260  1310  1340 
